Aula 03 ensaio de tração - propri...
Aula 02 ensaio de tração - cálcul...
Aula 05 ensaio de tração - anális...
Aula 04 ensaio de tração - proced...
Catalogo 2011 by Ruan Moura
reiscosta
Rocha21179
A UU AL A L A 6 6 Ensaio de compressão P odemos observar o esforço de compressãona construção mecânica, principalmente em estruturas e em equipamentos Introduçãocomo suportes, bases de máquinas, barramentos etc. Às vezes, a grande exigência requerida para um projeto é a resistênciaà compressão. Nesses casos, o projetista deve especificar um material que possuaboa resistência à compressão, que não se deforme facilmente e que assegure boaprecisão dimensional quando solicitado por esforços de compressão. O ensaio de compressão é o mais indicado para avaliar essas características,principalmente quando se trata de materiais frágeis, como ferro fundido, madei-ra, pedra e concreto. É também recomendado para produtos acabados, comomolas e tubos. Porém, não se costuma utilizar ensaios de compressão para os metais.Estudando os assuntos desta aula, você ficará sabendo quais as razões queexplicam o pouco uso dos ensaios de compressão na área da mecânica, analisaráas semelhanças entre o esforço de compressão e o esforço de tração, já estudadonas aulas anteriores, e ficará a par dos procedimentos para a realização do ensaiode compressão. O que a compressão e a tração têm em comum Nossa aula De modo geral, podemos dizer que a compressão é um esforço axial,que tende a provocar um encurtamento do corpo submetido a este esforço. Nos ensaios de compressão, os corpos de prova são submetidos a uma força axial para dentro, distribuída de modo uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova. 2.
A U L A Do mesmo modo que o ensaio de tração, o ensaio de compressão pode ser executado na máquina universal de ensaios, com a adaptação de duas placas 6 lisas - uma fixa e outra móvel. É entre elas que o corpo de prova é apoiado e mantido firme durante a compressão. As relações que valem para a tração valem também para a compressão. Isso significa que um corpo submetido a compressão também sofre uma deformação elástica e a seguir uma deformação plástica. Na fase de deformação elástica, o corpo volta ao tamanho original quando se retira a carga de compressão. Na fase de deformação plástica, o corpo retém uma deformação residual depois de ser descarregado. Nos ensaios de compressão, a lei de Hooke também vale para a fase elástica da deformação, e é possível determinar o módulo de elasticidade para diferentes materiais. Na compressão, as fórmulas para cálculo da tensão, da deformação e do módulo de elasticidade são semelhantes às que já foram demonstradas em aulas anteriores para a tensão de tração. Por isso, serão mostradas de maneira resumi- da, no quadro a seguir. RELAÇÕES VÁLIDAS PARA OS ESFORÇOS DE COMPRESSÃO FÓRMULA SIGNIFICADO T ® tensão de compressão F T= F ® força de compressão S S ® área da seção do corpo e ® deformação Lo - Lf e= Lo - Lf ® variação do comprimento do corpo Lo Lo ® comprimento inicial do corpo E ® módulo de elasticidade T E= T ® tensão e e ® deformação 3.
Está na hora de resolver um exercício para testar seu entendimento do A U L Aassunto. Consulte as fórmulas, se necessário. Verificando o entendimento 6 Um corpo de prova de aço com diâmetro d = 20 mm e comprimentoL = 60 mm será submetido a um ensaio de compressão. Se for aplicada umaforça F de 100.000 N, qual a tensão absorvida pelo corpo de prova (T) e quala deformação do mesmo (e)? O módulo de elasticidade do aço (E) é iguala 210.000 MPa. Respostas: T = ............................... e e = ............................. Que tal conferir? Compare seus procedimentos com os apresentados a seguir. Em primeiro lugar, você deve ter calculado a área da seção do corpo de provaaplicando a fórmula: 2 2 pD 3,14 (20) 3,14 ´ 400 2 S= ® S= = = 3,14 ´ 100 = 314 mm 4 4 4 Conhecendo a área da seção, é possível calcular a tensão de compressãoaplicando a fórmula: F 100.000 N 2 T= ® T= 2 ® 318,47 N/mm = 318,47 MPa S 314 mm Para calcular a deformação sofrida pelo corpo de prova aplicando a fórmula, Lo - Lf e= Loprecisamos do comprimento inicial (60 mm) e do comprimento final, que aindanão conhecemos. Mas sabemos que o módulo de elasticidade deste aço é de 210.000 MPa.Então podemos calcular a deformação isolando esta variável na fórmula domódulo de elasticidade: T T 318,47 MPa E= ® e= ® e= = 0,0015165 e E 210.000 MPa Para obter a deformação em valor percentual, basta multiplicar o resultadoanterior por 100, ou seja: 0,0015165 ´ 100 = 0,15165%. Isso significa que o corpo sofrerá uma deformação de 0,15165% em seucomprimento, ou seja, de 0,09099 mm. Como se trata de um ensaio de compres-são, esta variação será no sentido do encurtamento. Portanto, o comprimentofinal do corpo de prova será de 59,909 mm. Muito bem! Agora que você já viu as semelhanças entre os esforços de traçãoe de compressão, que tal ir mais fundo para saber por que este tipo de ensaio nemsempre é recomendável? 4.
A U L A Limitações do ensaio de compressão 6 O ensaio de compressão não é muito utilizado para os metais em razão das dificuldades para medir as propriedades avaliadas neste tipo de ensaio. Os valores numéricos são de difícil verificação, podendo levar a erros. Um problema que sempre ocorre no ensaio de compressão é o atrito entre o corpo de prova e as placas da máquina de ensaio. A deformação lateral do corpo de prova é barrada pelo atrito entre as superfícies do corpo de prova e da máquina. Para diminuir esse problema, é necessário revestir as faces superior e inferior do corpo de prova com materiais de baixo atrito (parafina, teflon etc). Outro problema é a possível ocorrência de flambagem, isto é, encurvamento do cor- po de prova. Isso decorre da instabilidade na compressão do metal dúctil. Dependendo das formas de fixação do corpo de prova, há diversas possibilidades de encurvamento, conforme mostra a figura ao lado. A flambagem ocorre principalmente em corpos de prova com comprimento maior em relação ao diâmetro. Por esse motivo, dependendo do grau de ductilidade do material, é necessário limitar o comprimento dos corpos de prova, que devem ter de 3 a 8 vezes o valor de seu diâmetro. Em alguns materiais muito dúcteis esta relação pode chegar a 1:1 (um por um). Outro cuidado a ser tomado para evitar a flambagem é o de garantir o perfeito paralelismo entre as placas do equipamento utilizado no ensaio de compressão. Deve-se centrar o corpo de prova no equipamento de teste, para garantir que o esforço de compressão se distribua uniformemente. Ensaio de compressão em materiais dúcteis Nos materiais dúcteis a compressão vai provocando uma deformação lateral apreciável. Essa deformação lateral prossegue com o ensaio até o corpo de prova se transformar num disco, sem que ocorra a ruptura. É por isso que o ensaio de compressão de materiais dúcteis fornece apenas as propriedades mecânicas referentes à zona elástica. As propriedades mecânicas mais avaliadas por meio do ensaio são: limite de proporcionalidade, limite de escoamento e módulo de elasticidade. 5.
Ensaio de compressão em materiais frágeis A U L A O ensaio de compressão é mais utilizado para materiais frágeis. Uma vez quenesses materiais a fase elástica é muito pequena, não é possível determinar com 6precisão as propriedades relativas a esta fase. A única propriedade mecânica que é avaliada nos ensaios de compressãode materiais frágeis é o seu limite de resistência à compressão. Do mesmo modo que nos ensaios de tração, o limite de resistênciaà compressão é calculado pela carga máxima dividida pela seção originaldo corpo de prova. Relembrando Fórmula matemática para cálculo do limite de resistência: Fmax LR = So onde Fmax corresponde à carga máxima atingida após o escoamento e So corresponde à área inicial da seção. Com essa informação, fica fácil resolver o próximo exercício. Vamos tentar? Verificando o entendimento Qual o limite de resistência à compressão (LR) de um material que 2tem 400 mm de área da seção transversal e que se rompeu com uma cargade 760 kN? Resposta: LR = .................................... Confira. Sabendo que a fórmula para cálculo do limite de resistência à tensãode compressão é: F LR = max Sobasta substituir os termos da fórmula pelos valores conhecidos: 760.000 N 2 LR = 2 = 1.900 N/mm = 1.900 MPa 400 mm Na prática, considera-se que o limite de resistência à compressão é cercade 8 vezes maior que o limite de resistência à tração. Não sendo viável arealização do ensaio de compressão, esta relação é tomada como base para ocálculo da resistência à compressão. 6.
A U L A Ensaio de compressão em produtos acabados 6 Ensaios de achatamento em tubos - Consiste em colocar uma amostra de um segmento de tubo deitada entre as placas da máquina de compressão e aplicar carga até achatar a amostra. A distância final entre as placas, que varia conforme a dimensão do tubo, deve ser registrada. O resultado é avaliado pelo aparecimento ou não de fissuras, ou seja, rachaduras, sem levar em conta a carga aplicada. Este ensaio permite avaliar qualitativamente a ductilidade do material, do tubo e do cordão de solda do mesmo, pois quanto mais o tubo se deformar sem trincas, mais dúctil será o material. Ensaios em molas - Para determinar a constante elástica de uma mola, ou para verificar sua resistência, faz-se o ensaio de compressão. Para determinar a constante da mola, constrói-se um gráfico tensão-defor- mação, obtendo-se um coeficiente angular que é a constante da mola, ou seja, o módulo de elasticidade. Por outro lado, para verificar a resistência da mola, aplicam-se cargas predeterminadas e mede-se a altura da mola após cada carga. Fim da aula! Hora de rever a matéria e se preparar para resolver os exercícios apresentados a seguir. Pelos resultados, você terá uma medida do seu progresso. 7.
Marque com um X a resposta correta: Exercícios A U L AExercício 1 Garantir o paralelismo entre as placas da máquina de ensaio e limitar o 6 comprimento dos corpos de prova, nos ensaios de compressão, são cuidados necessários para evitar ................................................... . a) ( ) a flambagem; b) ( ) o atrito; c) ( ) a ruptura; d) ( ) o achatamento.Exercício 2 Na compressão de metais dúcteis não é possível determinar: a) ( ) o limite elástico; b) ( ) o limite de escoamento; c) ( ) a deformação; d) ( ) o limite de ruptura.Exercício 3 Nos ensaios de compressão de materiais frágeis, a propriedade mecânica avaliada é: a) ( ) limite de proporcionalidade; b) ( ) limite de elasticidade; c) ( ) limite de resistência; d) ( ) limite de escoamento.Exercício 4 Ensaios de compressão costumam ser realizados em produtos acabados, tais como: a) ( ) barras e chapas; b) ( ) tubos e molas; c) ( ) molas e mancais; d) ( ) tubos e discos.Exercício 5 Sabendo que um ferro fundido apresenta 200 MPa de resistência à tração, qual o valor aproximado da resistência à compressão deste material? Recommended